자체 제작 한 고압 용 장치 ( 도 3 참조 ) 를 사용 하 였으며 , 실험 온도 는 40 ℃, 실험 압력 250 bar 에서 60 분 동안 교반 한 후 , 도금 판 의 변화 된 무게 를 측정 하 여 제거 된 구리 량 을 측정 하 였 다 . 실험 을 시작 하 기 전 , 0 . 68 Cm 2 의 얇 은 판 에 , 구리 도금 을 위해서 시안화 구리도금 으로 0 . 1 A , 30 초 동안 하 고 , 도금 전 , 후 판 의 무게 를 측정 하 였 고 , 33 ml cell 에 구리 도금 판 을 장착 시킨 후 cell 의 온도 를 40 ℃ 로 가온 하 고 , 신규 계면 활성제 화합물 12 , 150 mg 과 1 N - HNO 3 105 uL ( w = 20 ) 를 넣 어 주 고 CO 2 를 250 bar 까지 가압 하 고 , 60 분 동안 교반 하 였 다 . 상온 으로 감압 하 고 , 구리 도금 판 의 무게 를 측정 한 결과 도금 된 구리 량 0 . 052 mg 이 제거 되 어 인위 적 으로 도금 된 구리 가 99 . 4 % 제거 되 는 결과 를 얻 었 다 .